MES rs: - dt dE) ass 
( 593 ) 
Bois paraffinés après un passage préalable à l’étuve. 
Après 12 h. de séjour Après 10 j. de repos Après 10 j. de séjour 
dans la caisse humide. dans une chambre sèche. dans une cave humide. 
Peuplier. . 44... ie 2,0 55 
AGO. cc vu à ` 10 o 65 
I AAR ARE 8 2,0 58 
Tilleul. .. Ver 8 2,0 70 
Charme ro 8 o 4o 
PR eue Lo 6 0 ee 
gi STE TEST 6 o 43 
-Sapin blanc........ 6 o 39 
POYO A in 0 € : o 52 
CE S an ar: o o 26 
Bois paraffinés sans passage préalable à l’étuve. 
Aprè 
assage 
prè Après 10 jours de 2 heures passage à l’étuve, un nouveau 
12 heures de repos à l’étu un nouveau raffinage 
de séjour dans et 36 heures paraffinage, et un séjour 
dans une chambre de séjour et 36 heures de 6 jours 
la caisse sèche dans séjour dans ns 
humide. la caisse humide. la caisse humide. la cave humide. 
= o 0 o o o 
PEDT a 18 4 21 10 Da 
Andes. "0." 46 24 24 8 3 
Betr NON 18 3 25 F3 0,2 
sr. ee 22 o 35 6,5 3 
ae oo 10 o 17 1,3 0,5 
Fre o a 22 6 27 13 5,5 
Eater PE net 16 3 21 6 I 
Sapin b t .....» . 9 o o 2 I ? 
Noyer..... Css es se 9 o 8,5 1,3 0,5 
+. PE a 3 5,5 I 0,5 
» J'ai voulu étudier l'influence produite par la pénétration d’autres 
liquides isolants et par le vernissage. Jai commencé par faire tremper 
pendant trois heures mon échantillon de peuplier non paraffiué dans une 
solution de gomme laque et d'alcool; cet échantillon, après avoir été séché, 
a été mis dans la cave pendant quatre jours, et a produit 69 degrés de dé- 
viation ; ıl ne donnait primitivement que 2 degrés. Mon échantillon de bois 
d'acajou, qui ne donnait qu’une déviation de 1 degré, ayant été couvert 
d’une couche de vernis au pinceau et mis dans la cave pendant trois jours, 
a fourni o°, 5, alors qu’un échantillon semblable non vernis donnait 11 de- 
grés. Le vernis au tampon augmente peu l'isolation des bois, du moins quand 
